702 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



wie im Wurzelholze i). — Hart, sehr schwer (spez. Luftlrockengewicht 

 0,9 — 1,0), sehr dicht, stark schwindend und sich werfend, meist nur als 

 Brennholz und zu Rebpfählen benutzt 2). 



122. Njahiliolz. 

 (»Afrikanisches Birnholz« z. T. ?, »Kongo Mahagoni«.) 



Das Njabiholz Kameruns, eines der geschätztesten Nutzhölzer des 

 Gebietes, stammt angeblich von Mimusops Djave (Laness.) Engl., einem 

 bis 2 m starken und 55 m hohen, zur Familie der Sapotaceen (siehe 

 p. 455) gehörenden Riesenbaume des tropischen Westafrika 3, . Eine unter 

 obigem Namen aus Kamerun erhaltene Holzprobe zeigte die nachstehend 

 beschriebene Beschaffenheit. Ob wirklich ein Mimusops -Holz vorlag, 

 möge vorerst dahingestellt bleiben. 



Holz trüb rotbraun bis rötlichgrau, Gefäße auf der Hirnfläche eben 

 noch kenntlich, häufig durch helle, z. T. kreideweiße Pünktchen be- 

 zeichnet, ziemlich gleichmäßig verteilt"*). Markstrahlen sehr fein, erst 

 mit der Lupe sichtbar; keine hellen Querlinien 5). Im Längsschnitt fein 

 nadelrissig, von mäßigem Glanz, einzelne Gefäßfurchen weiß ausgefüllt, 

 in anderen unter der Lupe rötliche, glänzende Klümpchen; durch die 

 Markstrahlen auf der Radialfläche fein querstreifig, auf der tangentialen 

 unter der Lupe fein gestrichelt. Ziemlich schwer <>) und hart, uneben 

 spaltend. Wasser wird nicht, Alkohol gelbrütlich gefärbt und durch 

 nachfolgenden Zusatz von Eisenchlorid geschwärzt. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße etwa 5 auf den mm^, 

 meist einzeln, 0,14 — 0,23 mm weit, mit leit erförmiger Durchbrechung 

 der Querwände. Spangen meist 7 — 12, bis 0,008 mm und darüber breit. 



\) Vorhandenes Stärkemehl erscheint in wohl ausgebildeten, ansehnlichen, runden 

 Körnern. Die im Parenchym des Wurzclholzes zu beobachtenden Ballen, Körnchen 

 und Tröpfchen treten zurück oder fehlen. 



2; So wenigstens in Südeuropa, insbesondere in Dalmatien. Vgl. H. v. Gut- 

 tenberg, Beiträge zur Kenntnis südiisterreichischer Holzarten, m Zentralbl. f. d. 

 gesamte Forstwesen, 3. Jahrg. (1877), p. 323. 



3) Büsgen, 1. c, p. 97 u. 98; Gilg, i. c, p. 129; Jentsch, 1. c, p. 175, mi{ 

 Abbildung des Baumes auf Taf. VI. 



4) Diese gleichmäßige Verteilung der Gefäße spricht angesichts des abweichenden 

 Lupenbildes der Hirnfläche des Njabiholzes bei Jentsch (1. c, Taf. IV) gegen die 

 »Echtheit« der untersuchten Holzprobe. 



5) Auch dieser Mangel erweckt Bedenken gegen die Identität des oben beschrie- 

 benen Holzes mit dem von den genannten Autoren unter Njabiholz gemeinten, in 

 dem zarte Holzparenchymlinien die Markstrahlen kreuzen sollen. 



6) Das spez. Gewicht des Njabiholzes soll nach Büsgen und E. Appel 0.84 

 bis 0.91 betragen. 



